While cement specimens at 600°°C appear cracked and completely destroyed at 1000°°C. The presence of cracks is not observed in ash elaborated specimens, though it is observed a plástic deformation of the material from 600°°C. This deformation increases with exposition temperature, is more intense for P-FA-N materials and it is considered the main cause of flexure strength losses.
Mientras que las probetas de cemento a 600°C aparecen fisuradas y a los 1000°C completamente destruidas. En las elaboradas con ceniza no se observa la presencia de grietas aunque si que se observa una deformación plástica del material a partir de los 600°C. Esta deformación aumenta con la temperatura de exposición, es mas intensa para los materiales P-FA-N y se considera que puede ser la principal causa de las perdidas de resistencia a flexión.